PARTIE EXPERIMENTALE. 



qu'on doive se servir de fer aigre. Et si, dans une 

 bonne manufacture, on en veut faire une certaine 

 quantite, rien n'est plus aise ; il ne faut qu'augmenter 

 d'une mesure ou d'une mesure et demie de mine au 

 fourneau , et mettre a part les gueuses qui en provien- 

 r-rorit ; la fonte en sera moins bonne et plus blanche. 

 On les fera forger a part, en ne donnant que deux 

 chaudes a chaque bande , et Ton aura du fer aigre qui 

 se fendra plus aisement que 1'autre, et qui donnera 

 de la verge cassante. 



Le rneilleur fer, c'est-a-dire celui qui a le plus de 

 nerf, et par consequent le plus de tenacite, peut 

 eprouver cent et deux cents coups de masse sans se 

 romp re ; et comme il faut neanmoins le casser pour 

 les usages de la fenderie et de la batterie, et que cela 

 demanderoit beaucoup de temps, merne en s'aidant 

 du ciseau d'acier, il vaut mieux faire couper sous le 

 marteau de la forge les barres encore chaudes a moi- 

 tie de leur epaisseur : cela n'empeche pas le rnarte- 

 leur de les achever, et epargne beaucoup de temps au 

 fendeur et au platineur. Tout le fer que j'ai fait casser 

 a froid et a grands coups de masse s'echauffe d'autant 

 plus qu'il est plus fortement et plus souvent frappe ; 

 non seulement il s'echauffe au point de bruler tres vi- 

 vement, mais il s'aimante comme s'il eiit etefrotte sur 

 un tres bon aimant. M'etant assure de la Constance de 

 cet effet par plusieurs observations successives, je vou- 

 lus voir si, sans percussion , je pourrois de menie pro- 

 duire dans le fer lavertii magnetique. Jefisprendrepour 

 cela une verge de trois lignes de grosseur de raon fer 

 le plus liant, et que je connoissois pour etre tres dif- 

 ficile a rompre; et 1'ayant fait plier et replier, par les 



